#### 303- 9 Mise en œuvre du béton

L'assurance qualité de la fabrication et mise en oeuvre de bétonnage est à la charge exclusive du titulaire. Les bétons décoffrés ne doivent pas présenter de ségrégation, ni de béton troué (nid d'abailles) à ses risques et périls.

##### Production et contrôle de la production de bétons frais

Le titulaire mettra à disposition du chantier tous les matériels, équipements et personnel nécessaires pour la production et le contrôle de la production de bétons frais conformément à la norme NF EN 206-1 et au PAQ à présenter par le titulaire et à approu ver par le maître d'œuvre. Les différents processus dans la production et le contrôle du béton frais sont :

- - Contrôle des constituants :
- o : o :
- ▪ Teneur en eau des différentes coupures (NF EN 1097-5)
- ▪ Granulométries des différentes coupures (NF EN 933-1)
- ▪ Propretés des différentes coupures :
- • Équivalent de sable SE (NF EN 933-8) ou essai au bleu de méthylène ;
- • (NF EN 933-9) pour les sables
- ▪ Teneur en fines (passant à 0,063 mm) pour les gravillons.
- o : o :
- ▪ Résistance en flexion/compression sur mortier normalisé à 28 jours pour établir la conformité des épreuves d'études et de convenance (NF EN 196 - 1) ;
- ▪ Temps de prise (NF EN 196-3), retrait (NF P 15-433), finesse Blaine (NF EN 196- 6), chaleur d'hydratation (NF EN 196 -9).
- - Agréments des formules des bétons en vérifiant les paramètres suivants :

Ces épreuves d'étude et de convenance devront être présentées au Maître d'Œuvre au plus tard 15 jours avant toute mise en œuvre de béton. Le Maître d'Œuvre disposera de 10 jours pour donner son agrément ou faire des observations. Aucune mise en œuvre de bé ton ne pourra avoir lieu sans l'agrément du Maître d'Œuvre sur ces épreuves. Compte tenu des délais pour les essais de résistance à la compression à 28 jours, l'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour commencer les épreuves suffisamment à temps pour ne pas retarder les travaux. La formulation du béton nécessite la réalisation des essais suivants :

- o de consistance : affaissement au cône d'Abrahams (NF EN 12350 -2), ou o de consistance : affaissement au cône d'Abrahams (NF EN 12350 -2), ou étalement à la table à choc (NF EN 12350-5) ;
- o sur éprouvette : résistance à la .compression 28 jours (NF EN 12390-3). o sur éprouvette : résistance à la .compression 28 jours (NF EN 12390-3).

Elles comprendront d'abord l'établissement d'une formule nominale du béton en fonction des spécifications et des matériaux utilisés puis des essais en laboratoire :

- o gâchées à la formule nominale o gâchées à la formule nominale
- o gâchées avec modification du rapport poids sable -poids total granulat +/- o gâchées avec modification du rapport poids sable -poids total granulat +/- 10%,
- o gâchées avec modification de la quantité d'eau, +/ -10 litres/m3 de béton. o gâchées avec modification de la quantité d'eau, +/ -10 litres/m3 de béton.
- o gâchées avec modification de la quantité de ciment +/-25 kg/m3 de béton o gâchées avec modification de la quantité de ciment +/-25 kg/m3 de béton avec ajustement éventuel de la formule.

Chaque gâchée inclut un essai de consistance et trois essais de compression.

- - Epreuve de convenances en vérifiant les mêmes paramètres ;
- - Elément témoin (CCTG, fascicule 65) ;

81